= Sulla conservazione delle opere cementizie in 

 presenza degli oli e dei corpi grassi in genere 



HOTH 



DEI. 



Prof. siiv\rro CiVivj©\r^v^^i 



(ietta nella Sessione del 21 Aprile 1912) 



Una questione interessante sotto l'aspetto scientifico ed importantissima rispetto alla 

 pratica dell'ingegnere è indubbiamente quella che riflette l'azione degli olì e dei corpi 

 grassi in genere sul cemento e sugli impasti cementizi. Chimicamente quest'azione si ri- 

 solve nella saponificazione delle materie grasse che costituiscono l'olio, oleina, palmitina, 

 stearina (eteri della glicerina): tecnicamente essa si manifesta come una degradazione, 

 alterazione e successiva disagregazione dei rivestimenti ed impasti cementizi con grave 

 danno delle opere che li contengono. In molti casi si incontrano strutture, che sono o pos- 

 sono trovarsi in contatto cogli oli o con grassi, nelle quali il cemento entra o potrebbe 

 entrare con vantaggio, ed una combinazione, che impedisse, od almeno rallentasse gran- 

 demente il processo di saponificazione sopra lamentato, rappresenterebbe un vero progresso 

 tecnico. I grandi serbatoi per olio, i pavimenti per stabilimenti industriali, le fosse per la 

 pulizia e revisione delle locomotive sono tutte opere importanti, ie quali, eseguite con ce- 

 mento portland, in causa delle azioni saponificanti menzionate, soffrono, o possono soffrire 

 gravi danni. 



L'azione degli oli sul cemento e sugli impasti cementizi è stata studiata metodica- 

 mente da diversi esperimentatori nei riguardi della conservazione dei pavimenti, delle fosse 

 per locomotive, dei basamenti per macchine, delle vasche oleifere ecc. Fino dal 1892 

 Schumann ha fatto numerose esperienze ed il risultato generale delle medesime fu che 

 gli olì grassi esercitano un'azione nociva sul calcestruzzo con tanta maggiore efficacia, 

 quanto più quest'ultimo è magro e quanto minore è il suo grado di stagionatura. È stato 

 riconosciuto (vedi il Cemento Anno IV N. 10, ottobre 1907) che in generale il cemento è 

 tanto più resistente quanto più è stagionato e che l'azione più energica è esercitata dai 

 grassi animali e vegetali successivamente. È pure stato riconosciuto che le miscele magre 

 e male impastate presentano un grado di resistenza relativamente molto minore. 



Dalle cose esposte risulta che la degradazione delle opere cementizie per effetto degli 

 olì e grassi è essenzialmente dovuta ad un fatto chimico, la saponificazione in par- 

 ticolare modo della calce libera, che eventualmente possa trovarsi mescolata al ce- 

 Serie VI. Tomo IX. 1911-12. 11 



